1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 81 
Über (Zn, n)S in Silikatschmelzen. 
Wir beginnen mit einer Übersicht über die Zusammensetzung einer 
Reihe von mir mikroskopisch untersuchten Schlacken (Rohschlacken usw.), 
wo Zinksulfid nachgewiesen ist. 
Analyse Nr. 59. 
SION ES ie le 20-— 34/0 
AlgOg . . . . . . meist 3—7 , , gelegentlich etwas mehr 
Fe350O3 . . . . . . + .025—1 , , gelegentlich ein wenig mehr 
FUME a) ates eels c 935— S0" 
ZnO ee NAME PEN SITE r8. s 
GROHE meisken paar » + Selten bis ro 0/9 
MOSS ELTE ers meist. 1—3* = 
PRO «coe ons asc o aa. (seltenen wenli'mehr) 
Guard = meist. 0.2045, 
MnO, NiO, CoO, CdO . . Null oder Spuren 
Dab-i S, in einer Totalmenge (in RS plus Steinkügelchen) von meist zwischen 1.25 
und 30/9 S. Für Einzelheiten siehe die Analysen Nr. 60-62. 
Nach Abzug der von den Steinkügelchen (siehe S. 39) herrührenden 
S-Menge erhalten wir die Menge von S in RS, nàmlich in Schlacken mit 
ungefähr 10—14 ?/; ZnO (und bei Ofentemperatur von ungefähr 1300 ?) 
| 
Schlack : a Entsprechend 
chlacken mit lo S 0o (Zn,r)S 
30 — 35 9/9 SiO» | ca. 0.]—1 2—3 
25—29 , n | p LIN TES 3—4 
20—24 , » | » I.4— 1.8 4—5 
Wir begegnen somit auch hier einer Zunahme des gelósten Sulfids 
mit steigender Basizitát der Silikatschmelzen (cfr. S. 49— 50). 
Die mineralogische Zusammensetzung der hier besprochenen Schlacken 
ist die folgende: | 
ein isotropes, gelbes oder gelbbraunes Mineral, (Zn, R)S, worüber 
mehr unten; 
beinahe in allen Schlacken — nämlich in allen mit Ausnahme 
derjenigen, die gleichzeitig wenig ALO; und wenig ZnO führen — 
etwas Zinkspinell (siehe hierüber in einem unten folgenden Abschnitt); 
1 Die ganze durch die Analyse gefundene Zinkmenge, somit auch Zn in ZnS, wird hier 
als ZnO angegeben. 
2 Hauptsächlich oder ausschließlich in mechanisch mitgerissenen Steinkügelchen (siehe 
oben S. 39 und unten S. 103— 119). 
Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1918. No. 1. 6 
